( <257 ) 

 par l'intermédiaire d'une action chimique, et s'opère avec les perles inévi- 

 tables dans tout organe de transformation; il n'y a pas, comme dans l'in- 

 duction, par exemple, production directe d'un effet physique pai- une autre 

 action physique; mais le résultat final n'en est pas moins une accuuudaîion 

 ou une modification de la force électrique, qu'on peut utiliser dans certaines 

 circonstances. 



» Ces faits montrent d'ailleurs l'importance du rôle que doivent jouer 

 les courants secondaires dans l'électrochimie, el les applications qui peu- 

 vent en résulter. » 



CHIMIE. — Sur la préparation fies sulfures de fer et de inanganèse. 

 Note de M. Sidot, présentée par M. Edm. Becquerel. 



« J'ai montré dans une Note précédente (i) comment j'étais arrivé à 

 reproduire certains sulfures naturels avec les formes qu'ils affectent dans la 

 nature : j'ai essayé d'appliquer les procédés dont je m'étais déjà servi à la 

 préparation d'autres sulfures, en particulier à ceux de fer et de manganèse. 



)) J'ai obtenu avec le fer deux sulfiires remarquables : i° le protosidfure 

 cristallisé; 2° le sulfure magnétique, doué de la |iolarité magnétique. 



>' Pour arriver à ce résultat, je fais passer sur de l'oxyde de fer magnéti- 

 que, préparé artificiellement, chauffé au rouge blanc, un courant d'acide 

 suifhydrique sec. Au début de l'opération, il se dégage de la vapeur d'eau 

 et de l'acide sulfureux, et au bout de deux heures environ tout l'oxyde 

 magnétique est transformé en sulfure de fer parfaitement fondu. En éle- 

 vant alors la température, on remarque un dégagement assez abondant de 

 vapeurs de soufre, ce qui indique déjà que le sulfure formé se décompose 

 dans ces conditions. Si alors, après refroidissement, on casse le tube de 

 porcelaine qui a servi à faire l'opération, on trouve la partie froide tapissée 

 de beaux cristaux de sulfiue de fer hexagonal; la partie chauffée contient 

 encore une masse unique de sulfure de fer, ou une série de globules qui ont 

 évidemment subi la fusion. 



» Les cristaux de sulfure hexagonal présentent, comme ceux de blende, 

 une couleur variable du non- au jaune citron. I\I. Friedel, qui a bien voulu 

 les examiner, a reconiui cpie leur forme était celle du prisme hexagonal 

 régulier, modifié par le prisme tangent : malheureusement les modifications 

 n'ont pu être mesurées. 



(i) Comptes rendus, t. LXII, i8(i6. 



C. R. , 18Û8, 1" Semestre. (T. LXVI, ^» 2{!.) i 65 



